Държавен вестник, бр. 12, 2023 г., стр. 25

БРОЙ  12	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  25  
се поставя в центъра на образеца. Гайката 
престоява 15 s, след което се отстранява. 
Извършва се оглед на изпитания образец 
и горната повърхност на изкуствената кожа 
от PVC.
8. Изпитване на устойчивост на горещи 
частици при рязане на метал
Изпитват се три образеца от едно одеяло 
(№ 7) (два от едната страна и един от другата 
страна). Одеялото трябва да издържи и трите 
изпитвания.
8.1. Апаратура и оборудване
Апарат за рязане на стоманени профили 
от студеновалцована стомана.
Шаблон, метална рамка и изкуствена PVC 
кожа, посочени в т. 7.1.
Приспособление за монтиране на рамката 
под ъгъл 45° към хоризонталната повърхност.
Маса за рязане, подвижна преграда с раз-
мери 1250 mm × 800 mm и профил от студе-
новалцована стомана с размери (1200 × 75 × 
12) mm, показани на фигура 3.
Фигура 3
8.2. Провеждане на изпитването
Подготовка на образеца: Одеялото се поста-
вя свободно, ненамачкано и без гънки върху 
плоска и гладка повърхност.
Оразмеряване и изрязване: Маркират се и се 
изрязват три образеца за изпитване, като се 
използва шаблонът и се маркира позицията 
на фиксиращите щифтове върху материала. 
Подготвя се същият брой части от изкустве-
ната кожа от PVC.
Монтиране на образеца върху рамката: Ме-
талната рамка се разполага върху негоримата 
плоскост с щифтовете нагоре. Върху нея се 
поставя изкуствената кожа от PVC с релефната 
страна нагоре, а в непосредствен контакт с 
нея се поставя опитният образец. Профилната 
стомана се разполага по средата на масата, 
както е показано на фигура 3. 
Изпитваният образец се поставя под ъгъл 
от 45° с помощта на приспособлението, под 
осевата линия на профилната стомана, която 
ще се реже.
Като се следва схемата на фигура 3, се за-
почва рязане със скорост (400 ± 20) mm/min.  
Започва рязане на профила от т. А към т. В. 
Пред т. А е монтирана преграда (екран) за 
недопускане падане на искри и частици върху 
изпитвания образец. Когато рязането достигне 
т. В, екранът трябва да се отстрани. Рязането 
продължава и спира в т. С.
Извършва се оглед на изпитания образец 
и горната повърхност на изкуствената кожа 
от PVC.
9. Изпитване на приспособленията за за-
хващане
Визуално се определят видът и формата на 
приспособленията за захващане. Те не трябва 
да бъдат във вид на примка и не трябва да се 
отделят от одеялото при изпитване съгласно 
т. II.3, т. II.4, т. II.7, т. II.8, т. II.11 и т. II.12.
10. Изпитване на електрическото съпро-
тивление
10.1. Апаратура и материали
Маса със стоманено или алуминиево по-
критие.
Мегаомметър, постояннотоков, с напре-
жение 500 V.
Плосък правоъгълен проводим положи-
телен електрод с размери (450 ± 2) mm × 
(150 ± 2) mm и обща маса 5 kg.
10.2. Провеждане на изпитването
Изпитват се три одеяла. Преди изпитване 
всяко одеяло се кондиционира в съответствие 
с т. 1.2. 
Апаратурата се разполага, както е показа-
но на фигура 4. Мегаомметърът се свързва с 
масата (отрицателен електрод) и положител-
ния електрод. Одеялото се полага разгънато 
на масата, а мегаомметърът се настройва 
съобразно инструкциите на производителя. 
Електрическото съпротивление на одеялото 
се измерва между масата (отрицателен елек-
трод) и плоския правоъгълен положителен 
електрод, като положителният електрод се 
движи по повърхността на одеялото и се 
проверява цялата площ на образеца.
Фигура 4